INTAN Jurnal Penelitian Tambang Volume 1, Nomor 1, 2018 ANALISIS PENGAMBILAN DAN PREPARASI SAMPEL BERDASARKAN HASIL PENGUJIAN KADAR NIKEL PADA PT. HALTIM MINING KABUPATEN HALMAHERA TIMUR PROVINSI MALUKU UTARA Jimmy E. A. Fatubun1), Yulius G. Pangkung2) 1) 2) Jurusan Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Universitas Papua Jl. Gunung Salju Amban Manokwari Email: 2)yulius.pangkung@yahoo.co.id Abstract PT. Haltim Mining is one of the nickel mining companies with sediment resources consist of several layers, namely cover soil, limonite, saprolite and bedrock. About 1.8% of the nickel concentrate would be marketed by the company, but the nickel content sampled for testing by XRF Epsilon 3 tool changes the level between the samples in the Pit and the sample on the stockpile. The results showed that the average level of nickel concentrate sampled at Pit was 1.80%, while the average level of nickel concentrate sampled on Stockpile was 1.75%, with an average difference of 0.09%. Changes in levels were influenced by sampling method, sample preparation and the accuracy of a sampler. Keywords: Xpss Epsilon 3, Grade Value, Sampler Abstrak PT. Haltim Mining merupakan salah satu perusahaan nikel dengan kondisi endapannya terdiri dari beberapa lapisan yaitu dari tanah penutup, limonit, saprolit dan batuan dasar. Kadar nikel 1,8% yang akan dipasarkan oleh perusahaan namun kadar nikel yang diambil sampelnya untuk dilakukan pengujian oleh alat XRF Epsilon 3 menunjukkan adanya perubahan kadar antara sampel pada Pit dan sampel pada stockpile. Data hasil pengujian kadar yang diperoleh menunjukkan bahwa sampel pada Pit nilai kadarnya 1,80% sedangkan sampel pada Stockpile nilai kadarnya 1,75% dengan selisih 0,09%. Perubahan kadar dipengaruhi oleh pengambilan sampel, preparasi sampel dan ketelitian seorang sampler. Kata Kunci : XRF Epsilon 3, Nilai Kadar, Sampler. INTAN Jurnal Penelitian Tambang 44
Fatubun dan Pangkung INTAN Volume 1, Nomor 1, 2018 PENDAHULUAN Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kekayaan alam yang cukup melimpah yaitu sumberdaya alam. Sumber daya alam dapat berupa mineral berharga seperti mineral logam yang menjadi bahan baku dasar yang dapat dimanfaatkan. Nikel merupakan logam yang banyak digunakan di industri sebagai salah satu bahan baku untuk membuat baja tahan karat, baja tahan temperature tinggi, bahan magnet, proses pelapisan logam, panduan logam bukan besi, katalis, sel bahan bakar dan bahan kimia. Kebutuhan logam nikel makin meningkat seiring dengan perkembangan industrinya dimana sebagian besar dari logam nikel digunakan untuk memenuhi keperluan industri sebagai bahan untuk kebutuhan industri strategis dan teknologi tinggi, nikel mempunyai potensi menghasilkan nilai tambah yang sangat besar. Terdapat dua jenis bijih jenis saprolit yang laterit nikel merupakan senyawa silikat/hidrosilikat dan laterit senyawa jenis limonit oksida/hidroksida. Nikel limonit dicirikan dengan kadar Fe yang tinggi dan nikel laterit jenis saprolit dicirikan dengan kadar MgO yang tinggi. Indonesia merupakan salah satu Negara yang bijih nikel laterit tersebar dalam jumlah yang cukup besar dibeberapa daerah seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua. Hal inilah yang sekarang dimanfaatkan oleh sektor industri untuk menghasilkan bahan baku dasar yang bermanfaat yang salah satunya pada daerah Maluku. laterit yaitu yang merupakan laterit jenis PT. Haltim Mining merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada penambangan nikel berjenis nikel laterit dan berusaha melakukan pekerjaan penambangan dengan baik guna memprioritaskan permintaan konsumen terhadap bijih nikel sehingga pengambilan sampel, preparasi sampel sampai tahapan uji laboratorium dikontrol agar kadar bijih nikel sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. Permintaan konsumen akan bijih nikel dengan kadar sebesar 1,8% sehingga PT. Haltim Mining berusaha memasarkan nikel untuk dimanfaatkan. Namun terkadang hasil analisis oleh alat XRF adanya perubahan kadar nikel. Perubahan kadar pada sampel produksi antara sampel pada area Pit dengan stockpile yang nilai kadarnya dibawah yang diinginkan konsumen. Adanya perbedaan kadar pada area pit dan stockpile menjadi pertanyaan "Mengapa kadarnya berubah?" Apa penyebab perubahan kadar?. Salah satu faktor sesuai permintaan konsumen penyebabnya yaitu cara pengambilan sampel maka agar mengetahui perubahan kadar tersebut perlu diadakan analisis mengenai hal yang menyebabkan perubahan kadar. METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian komparatif dan kualitatif. Penelitian komparatif merupakan suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Disini variabelnya masih sama dengan variabel mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu, atau dalam waktu yang berbeda. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk kata, skema, dan gambar (Sugiyono 2003:14). HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Pengambilan sampel yang dilakukan oleh PT. Haltim Mining didasarkan pada JIS (Javanese Industrial Standart) dengan mekanisme sampling yaitu hand sampling. Hand sampling yang terdiri atas beberapa macam namun yang digunakan oleh PT. Haltim Mining yaitu grab sampling. dilakukan sampel meliputi sampel Patok, Sampel Cek, Sampel Selektive, Sampel Produksi daerah pada tambang/Pit dan Sampel pada Stockpile. Pengambilan yang Pada sampel cek merupakan tahap awal dalam penentuan pengambilan sampel pada suatu daerah, jika hasil analisis kadarnya bagus maka untuk dapat daerah mendapatkan ore dengan hasil yang baik. Sampel cek terdiri atas sampel Patok, Sampel Cek Tumpukan, Sampel Cek Selective dan Sampel Cek Khusus. Sampel Patok mempunyai pola dalam pengambilan yang berbeda dengan sampel Cek lainnya. Pengambilan sampel Patok dilakukan pada suatu daerah dengan adanya dua patok dengan jarak antar patok 5 meter, diambilnya bahan sampel dilakukan pada 9 titik yang pada lokasi daerah tersebut. tersebut dibongkar Sedangkan untuk pola pengambilan sampel Cek lainnya sama dengan pola pengambilan sampel Produksi. Sampel cek tumpukan maupun sampel cek selective dan sampel Produksi pengambilan dilakukan 3 titik pengambilan pada satu daerah. Untuk sampel cek diambilnya pada tumpukan maupun material yang telah diselective dan dilakukan pengambilannya pada awal dan akhir shift. INTAN Jurnal Penelitian Tambang 45
Fatubun dan Pangkung INTAN Volume 1, Nomor 1, 2018 Sebelum pada tahap analisis menggunakan XRF Epsilon 3, sampel-sampel tersbut dilakukan preparasi sampel. 4. Proses analisis oleh alat XRF Epsilon 3 dengan waktu ±10 menit. 5. Hasil pembacaan nilai-nila kadar oleh alat XRF Epsilon akan dimasukan pada Microsoft Excel untuk disimpan ataupun untuk hasil outputnya. Pada penelitian ini, pengujian dengan alat XRF Epsilon 3 terdapat unsur-unsur seperti Ni, dan Fe. Hasil analisis alat XRF pada sampel cek yang diambil sebelum kegiatan pemuatan. Sampel pada Pit dengan stockpile diambil saat kegiatan pemuatan/ore getting sedang dilakukan. Hasil pengujian sampel cek, sampel pada Pit dan sampel pada Stockpile dengan menggunakan alat XRF Epsilon 3 seperti pada tabel dibawah ini. Fe (%) Fe* (%) 5. Hasil pembacaan nilai-nila kadar oleh alat XRF Epsilon akan dimasukan pada Microsoft Excel untuk disimpan ataupun untuk hasil outputnya. Pada penelitian ini, pengujian dengan alat XRF Epsilon 3 terdapat unsur-unsur seperti Ni, dan Fe. Hasil analisis alat XRF pada sampel cek yang diambil sebelum kegiatan pemuatan. Sampel pada Pit dengan stockpile diambil saat kegiatan pemuatan/ore getting sedang dilakukan. Hasil pengujian sampel cek, sampel pada Pit dan sampel pada Stockpile dengan menggunakan alat XRF Epsilon 3 seperti pada tabel dibawah ini. Fe (%) Fe* (%) 5. Hasil pembacaan nilai-nila kadar oleh alat XRF Epsilon akan dimasukan pada Microsoft Excel untuk disimpan ataupun untuk hasil outputnya. Pada penelitian ini, pengujian dengan alat XRF Epsilon 3 terdapat unsur-unsur seperti Ni, dan Fe. Hasil analisis alat XRF pada sampel cek yang diambil sebelum kegiatan pemuatan. Sampel pada Pit dengan stockpile diambil saat kegiatan pemuatan/ore getting sedang dilakukan. Hasil pengujian sampel cek, sampel pada Pit dan sampel pada Stockpile dengan menggunakan alat XRF Epsilon 3 seperti pada tabel dibawah ini. Fe (%) Fe* (%) Pada analisis oleh alat XRF Epsilon 3 ada beberapa tahapan sebelum mendapatkan hasil pengujiannya, antara lain: 1. Sampel pada cup dimasukan sebanyak 10 cup pada alat XRF Epsilon 2. Pada software Epsilon 3 dimasukan sampel ID untuk sampel yang akan dinalisis 3. Setelah itu measurre sampel akan dianalisis. Tabel 1. Sampel Cek Hasil analisis dengan Alat XRF Epsilon 3 Ni (%) Sample Type No Sample ID Remarks Deposite 1 HM0003140 - HM0003143 2 HM0006450 - HM0006452 3 HM0003165 - HM0003168 SC SC SC 1,74 1,79 1,77 11,58 14,18 13.08 spesial check spesial check spesial check PIT 2 PIT 3 PIT 3 4 HM0007801 - HM0007804 SC 1,76 9,65 11,83 spesial check PIT 3 5 HM0006471 - HM0006473 6 HM0008805 - HM0008808 SC SC 1,58 1,89 9,11 10,84 11,64 15,99 spesial check spesial check PIT 2 PIT 2 7 HM0006750 - HM0006752 SC 1,80 10,95 14,49 spesial check PIT 2 8 HM0003171 - HM0003173 SC 1,77 9,93 12,55 spesial check PIT 1 9 HM0006611 - HM0006614 10 HM0003175- HM0003177 SC SC 1,77 2,02 10,63 11,00 14,06 14,62 spesial check spesial check PIT 1 PIT 3 11 HM0003205 - HM0003207 12 HM0006973 - HM0006973 13 HM0003123 - HM0003125 14 HM0003140 - HM0003142 15 HM0008831 - HM0008833 16 HM0003350 - HM0003352 17 HM0006550 - HM0006552 SC SC SC SC SC SC SC 2,00 1,69 1,75 1,73 1,76 1,79 1,88 9,80 9,03 10,00 9,98 10,52 9,86 9,92 13,85 12,99 12,32 13,33 13,40 12,98 14,18 spesial check spesial check spesial check spesial check spesial check spesial check spesial check PIT 3 PIT 3 PIT 1 PIT 1 PIT 3 PIT 2 PIT 3 18 HM0003180 - HM0003183 SC 1,82 10,50 14,22 spesial check PIT 3 19 HM0007820 - HM0007823 20 HM0006571 - HM0006573 SC SC 1,72 2,20 10,18 9,78 12,92 12,77 spesial check spesial check PIT 3 PIT 2 21 HM0008820 - HM0008823 SC 2,11 9,89 14,37 spesial check PIT 2 22 HM0006800 - HM0006802 23 HM0003301 - HM0003303 SC SC 1,68 1,74 9,06 9,77 12,72 12,16 spesial check spesial check PIT 2 PIT 2 24 HM0006720 - HM0006723 SC 1,79 9,28 12,62 spesial check PIT 3 25 HM0003250 - HM0003252 26 HM0003402 - HM0003404 27 HM0007003 - HM0007005 SC SC SC 1,67 1,86 1,62 11,41 9,71 10,36 14,70 13,10 13,30 spesial check spesial check spesial check PIT 3 PIT 3 PIT 1 28 HM0003230 - HM0003232 SC 1,65 9,38 13,57 spesial check PIT 2 29 HM0003233 - HM0003235 30 HM0008831 - HM0008833 SC SC 8,78 10,44 13,38 12,49 spesial check spesial check PIT 2 PIT 2 INTAN Jurnal Penelitian Tambang 46
Fatubun dan Pangkung INTAN Volume 1, Nomor 1, 2018 Tabel 2. Sampel Pada Pit Hasil Analisis dengan Alat XRF Epsilon 3 No Sample ID Sample Type Ni (%) Fe (%) Fe* (%) Remarks Deposite 1 HM0030908 - HM0030913 SP 1,76 8,00 11,44 dome a.10 subload 5 PIT 2 2 HM0030918 - HM0030923 SP 1,80 10,29 14,70 dome d.10 subload 3 PIT 3 3 HM0030924 - HM0030929 SP 1,94 13,02 18,83 dome d.10 subload 4 PIT 3 4 HM0030937 - HM0030942 SP 1,85 12,57 17,89 dome e.10 subload 1 PIT 3 5 HM0030967 - HM0030972 SP 1,90 9,73 11,44 dome c.10 subload 4 PIT 2 6 HM0030976 - HM0030981 SP 1,73 7,57 12,87 dome c.10 subload 10 PIT 2 7 HM0030982 - HM0030987 SP 1,63 9,22 13,31 dome c.10 subload 11 PIT 2 8 HM0031013 - HM0031018 SP 1,75 8,70 12,48 dome z.9 subload 8 PIT 1 9 HM0031036 - HM0031041 SP 1,70 10,00 14,05 dome d.10 sub 6 PIT 1 10 HM0031059 - HM0031064 SP 1,74 9,65 13,12 dome g.10 subload 3 PIT 3 11 HM0031065 - HM0031070 SP 1,86 10,04 12,73 dome g.10 subload 4 PIT 3 12 HM0031083 - HM0031088 SP 1,63 14,11 19,32 dome g.10 subload 7 PIT 3 13 HM0031089 - HM0031107 SP 1,79 12,73 17,28 dome g.10 subload 8 PIT 1 14 HM0031102 -HM0031107 SP 1,77 9,81 14,02 dome z.9 subload 6 PIT 1 15 HM0031121 - HM0031126 SP 1,84 10,08 13,09 dome g.10 subload 6 PIT 3 16 HM0031130 - HM0031135 SP 1,77 11,36 16,34 dome f.10 subload 8 PIT 2 17 HM0031151 - HM0031156 SP 1,81 11,37 16,25 dome f.10 subload 2 PIT 3 18 HM0031163 - HM0031168 SP 1,77 8,73 12,49 dome f.10 subload 4 PIT 3 19 HM0031175 - HM0031180 SP 1,79 11,19 16,20 dome h.10 sub 1 PIT 2 20 HM0031403 - HM0031409 SP 2,23 9,99 14,28 dome i.10 subload 2 PIT 2 21 HM0031437 - HM0031442 SP 2,26 14,33 20,09 dome l.10 sub 9 PIT 2 22 HM0031431 - HM0031436 SP 1,66 10,54 14,92 dome l.10 sub 7 PIT 2 23 HM0031599 - HM0031604 SP 1,70 10,55 14,97 dome l.10 subload 3 PIT 3 24 HM0031605 - HM0031610 SP 1,78 10,64 14,85 dome l.10 subload 4 PIT 3 25 HM0031630 - HM0031635 SP 1,67 12,62 17,86 dome l.10 sub 8 PIT 3 26 HM0031013 - HM0031018 SP 1,85 8,70 12,48 dome z.9 subload 8 PIT 1 27 HM0013357 - HM0013362 SP 1,63 8,26 11,80 dome x.9 sub 5 PIT 2 28 HM0013363 - HM0013368 SP 1,59 7,71 11,07 dome x.9 sub 6 PIT 2 29 HM0013369 - HM0013374 SP 1,95 8,47 12,13 dome x.9 sub 7 PIT 2 30 HM0013577 - HM0013582 SP 1,76 8,19 11,70 dome z.9 subload 2 PIT 1 Tabel 3. Sampel Pada Stockpile Hasil Analisis Dengan Alat XRF Epsilon 3 No Sample _ID Sample Type Ni (%) Fe (%) Fe* (%) Remarks Deposite 1 HM00030807 STP 1,69 9,83 14,04 dome a.10 subload 5 PIT 2 2 HM00030824 STP 1,78 9,33 13,33 dome d.10 subload 3 PIT 3 3 HM00030838 STP 1,72 9,12 13,03 dome d.10 subload 4 PIT 3 INTAN Jurnal Penelitian Tambang 47
Fatubun dan Pangkung INTAN Volume 1, Nomor 1, 2018 Tabel 3. Sampel Pada Stockpile Hasil Analisis Dengan Alat XRF Epsilon 3 (lanjutan) No Sample _ID Sample Type Ni (%) Fe (%) Fe* (%) Remarks Deposite 4 HM00030834 STP 1,80 9,56 19,05 dome e.10 subload 1 PIT 3 5 HM00030840 STP 1,90 12,06 17,23 dome c.10 subload 4 PIT 2 6 HM00030833 STP 1,64 10,73 14,05 dome c.10 subload 10 PIT 2 7 HM00030835 STP 1,56 9,27 13,25 dome c.10 subload 11 PIT 2 8 HM00030820 STP 1,75 9,74 13,92 dome z.9 subload 8 PIT 1 9 HM00030845 STP 1,70 11,23 16,05 dome d.10 sub 6 PIT 1 10 HM00031208 STP 1,74 9,65 13,73 dome g.10 subload 3 PIT 3 11 HM0030921 STP 1,83 10,04 12,03 dome g.10 subload 4 PIT 3 12 HM00031223 STP 1,68 13,95 18,56 dome g.10 subload 7 PIT 3 13 HM00031225 STP 1,88 10,88 15,55 dome g.10 subload 8 PIT 1 14 HM00030819 STP 1,50 9,91 14,16 dome z.9 subload 6 PIT 1 15 HM00031221 STP 1,89 10,29 14,70 dome g.10 subload 6 PIT 3 16 HM00031237 STP 1,81 9,92 14,18 dome f.10 subload 8 PIT 2 17 HM00030842 STP 1,78 15,62 22,32 dome f.10 subload 2 PIT 3 18 HM00030846 STP 1,73 8,36 12,57 dome f.10 subload 4 PIT 3 19 HM00031207 STP 1,75 13,21 12,05 dome h.10 sub 1 PIT 2 20 HM00031220 STP 1,83 9,14 12,25 dome i.10 subload 2 PIT 2 21 HM00031226 STP 1,78 15,81 22,59 dome l.10 sub 9 PIT 2 22 HM00031652 STP 1,72 10,95 15,64 dome l.10 sub 7 PIT 2 23 HM00031650 STP 1,74 11,83 16,90 dome l.10 subload 3 PIT 3 24 HM00031244 STP 1,81 11,37 16,24 dome l.10 subload 4 PIT 3 25 HM00031245 STP 1,67 10,97 15,68 dome l.10 sub 8 PIT 3 26 HM00031651 STP 1,75 10,72 15,32 dome z.9 subload 8 PIT 1 27 HM00012589 STP 1,79 8,71 12,45 dome x.9 sub 5 PIT 2 28 HM00012591 STP 1,80 8,50 12,14 dome x.9 sub 6 PIT 2 29 HM00012593 STP 1,90 8,51 11,51 dome x.9 sub 7 PIT 2 30 HM00012597 STP 1,69 9,49 13,56 dome z.9 subload 2 PIT 1 INTAN Jurnal Penelitian Tambang 48
Fatubun dan Pangkung INTAN Volume 1, Nomor 1, 2018 Gambar 1. Nilai Kadar Sampel pada Pit dan Sampel pada Stockpile Gambar 2. Grafik Perbandingan Nilai Kadar Ni Sampel Cek dan Sampel pada Pit Dari hasil analisis oleh alat XRF seperti tabel dan grafik nilai kadar Ni, dan Fe diatas dapat dibuat hasil selisih perbandingan kadar nikel baik pada sampel cek, sampel pada Pit dan sampel stockpile dalam tabel dan grafik perbandingan seperti dibawah ini. Tabel 5. Perbandingan Nilai Kadar Nikel (Ni) No Kadar Nikel Sampel Pada Pit (%) Kadar Nikel Sampel Pada Stockpile (%) Selisih Kadar Nikel (%) Tabel 4. Perbandingan Nilai Kadar Ni antara Sampel Cek dengan Sampel pada Pit 1 2 3 1,76 1,80 1,94 1,69 1,78 1,72 0,07 0,02 0,22 4 1,85 1,80 0,05 No Kadar Nikel Sampel Cek (%) Kadar Nikel Sampel Pada Pit (%) Selisih Kadar Nikel (%) 5 6 7 1,90 1,73 1,63 1,90 1,64 1,56 0,00 0,09 0,07 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1,74 1,79 1,77 1,76 1,58 1,89 1,80 1,77 1,77 2,02 2,00 1,69 1,75 1,73 1,76 1,79 1,88 1,82 1,72 2,20 2,11 1,68 1,74 1,79 1,67 1,86 1,62 1,65 1,89 1,74 1,76 1,80 1,94 1,85 1,90 1,73 1,63 1,75 1,70 1,74 1,86 1,63 1,79 1,77 1,84 1,77 1,81 1,77 1,79 2,23 2,26 1,66 1,70 1,78 1,67 1,85 1,63 1,59 1,95 1,76 0,02 0,01 0,17 0,09 0,32 0,16 0,17 0,02 0,07 0,28 0,14 0,06 0,04 0,04 0,08 0,02 0,07 0,05 0,07 0,03 0,15 0,02 0,04 0,01 0 0,01 0,01 0,06 0,06 0,02 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1,75 1,70 1,74 1,86 1,63 1,79 1,77 1,84 1,77 1,81 1,77 1,79 2,23 2,26 1,66 1,70 1,78 1,67 1,85 1,63 1,59 1,75 1,70 1,74 1,83 1,68 1,88 1,50 1,89 1,81 1,78 1,73 1,75 1,83 1,78 1,72 1,74 1,81 1,67 1,75 1,79 1,80 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,09 0,27 0,05 0,03 0,03 0,04 0,04 0,40 0,48 0,06 0,04 0,03 0,00 0,10 0,16 0,21 29 30 1,95 1,76 1,90 1,69 0,05 0,07 Jumlah 53,91 53,98 2,29 Jumlah 53,90 52,60 2,74 Rata-rata 1,79 1,80 0,08 Rata- rata 1,80 1,75 0,09 INTAN Jurnal Penelitian Tambang 49
Fatubun dan Pangkung INTAN Volume 1, Nomor 1, 2018 pada pengambilan dan pengerjaan sampelnya. Analisisnya berupa hubungan pengambilan dan pengerjaan Standar Operational Prosedure dengan penerapannya dilapangan. sampel berdasarkan Gambar 3. Grafik Perbandingan Nilai kadar Nikel Sampel pada Pit dengan Sampel pada Stockpile Pengambilan sampel pada Pit dan pada stockpile pada dasarnya sudah sesuai berdasarkan Standar Operational Prosedure (SOP), namun ada ada kegiatan atau tahapan yang belum sesuai diantaranya ketidaksesuaian pada pengambilan sampel stockpile diambil sebanyak 2 titik di 1/3 tinggi tumpukan material hasil dumping truck dengan menggunakan scoop 125D namun pengerjaannya dilapangan ada terjadi perbedaan dimana titik pengambilan sampel ada 3 titik. Preparasi sampel Gambar 4. Grafik Perbandingan Nilai Kadar Besi Sampel pada Pit dengan Sampel pada Stockpile Preparasi sampel yang dilakukan oleh PT. Haltim Mining meliputi kegiatan penghancuran, pengeringan, pencampuran, penimbangan dan pembagian. Preparasi sampel antara sampel pada Pit dan sampel Stockpile pengerjaannya sama hanya saja perbedaannya terdapat pada perlakuan sampelnya. Gambar 5. Grafik Perbandingan Nilai Kadar Fe* Sampel pada Pit dengan Sampel pada Stockpile Pembahasan Pengambilan sampel Pada preparasi sampel terdapat kegiatan yang belum terdapat dalam SOP yaitu matriks dan mixing. Matriks dan mixing perlakuannya berbeda antara sampel pada pit dan sampel pada stockpile. Pola matriks yang biasa digunakan pada sampel pada pit dengan pola 4x5. Pengambilan sampelnya menggunakan sekop 20-30D dan pada tahapan ini dilakukan pencampuran menggunakan kwat ring sebelum masuk pada pengeringan/oven. Pengambilan sampel meliputi sampel cek, Sampel pada Pit dan sampel pada Stockpile dengan pola pengambilannya sama. Sampel cek diambil disaat sebelum kegiatan ore getting atau pada tahap selective mining. Sampel cek yang diambil seorang sampler pada tumpukan hasil selektif dimana tumpukan tersebut akan dimuat. Sampel cek diambil guna mengetahui apakah kadar material masih sama dengan material sebelum kegiatan selective mining. Ketelitian seorang sampler dalam mengambil material dibutuhkan agar tidak terjadi perubahan kadar yang signifikan antara sampel cek sebelum selective mining dan sampel yang diambil pada kegiatan ore getting yaitu sampel pada Pit. Hasil analisis oleh alat XRF pada sampel cek dan sampel pada Pit terdapat perubahan yang cukup signifikan diantaranya sampel nomor 5, 6 dan 11. Perlakuan sampel pada stockpile sedikit berbeda dengan sampel pada pit yang tidak dimasukan pada SOP yaitu setelah sampel dihancurkan secara manual kemudian proses pencampuran material agar pembagian materialnya merata atau homogen. Pencampuran dilakukan sebanyak 2-3 kali dengan alat sekop. Dan tahapan selanjutnya yaitu Matriks untuk mendapatkan diinginkan. Setelah jumlah pencampuran, dengan dipadatkan membentuk persegi untuk dimatriks lagi dengan pola 5 x 6 kemudian matriks lagi dengan pola 4x5 lalu sampel diambil menggunakan scoop dengan ukuran 20-30D. Pada sampel Stockpile terdapat pengambilan sampel yang disebut sampel MC, sampel ini diambil pada titik tertentu pada pola 4 x 5 yang berfungsi untuk mengetahui kadar air. sampel yang sampel Perubahan-perubahan kadar sampel pada Pit dan sampel pada stockpile dianalisis berdasarkan sampel menggunakan splitter sampel dibagi menjadi dua Pada kegiatan mereduksi INTAN Jurnal Penelitian Tambang 50
Fatubun dan Pangkung INTAN Volume 1, Nomor 1, 2018 yaitu sampel original dan sampel back up. Sampel original merupakan sampel yang nantinya akan diuji sedangkan sampel back up merupakan sampel yang akan disimpan. Pada Standar Operational Prosedure, kegiatan mereduksi sampel dengan menggunakan splitter ukuran -10mm dilakukan sebanyak satu kali namun tidak dilakukan. terkadang Proses mixing terhadap sampel ukuran 200 mesh untuk homegenisasi namun berdasarkan dilapangan tahapan mixing ini dilakukan secara manual menggunakan plastik sebelum dimasukan pada plastik sampel, pengisian pada plastik sampel dengan pola yang ditentukan pada sebuah tray lalu kemudian sampel yang akan dianalisis akan dimasukan pada cup pulp dan ditekan agar padat sampel tersebut sebelum dianalisis oleh alat XRF Epsilon 3. diinginkan. Pengambilan sampel cek oleh seorang sampler sebelum dilakukan selective mining dibutuhkan ketelitian dan harus lebih mengenal material yang ingin dijadikan sampel untuk diuji kandungannya. Contohnya seorang sampler yang satu daerah mengambil sampel cek pada mendapatkan sehingga disarankannya ke Grade Control untuk melakukan kegiatan selective mining. Tumpukan yang telah di selective diambil sampel cek untuk mengetahui nilai kadarnya namun ternyata hasil kadarnya menurun 1,4% ternyata sampel cek yang diambil oleh seorang sampler pada sebelum selective daerahnya terbatas namun disarankan adakan selective pada satu daerah yang luas. Material yang telah ditumpuk dibiarkan saja untuk diambil sampel cek setelah 2-3 hari. nilai grade 1,9% Hasil Pengujian Pengujian kadar nikel pada PT. Haltim Mining menggunakan alat XRF epsilon 3. Alat ini dapat menganalisa sampel bubuk padat dengan sekali menganalisa dapat menampung 10 sampel yang akan dianalisis. Unsur-unsur hasil analisis antara lain Nikel (Ni) dan Besi (Fe). Dari hasil pengujian terdapat perbedaan nikai kadar antara sampel Cek dengan sampel pada Pit dengan selisih 0,08% dimana perubahan nilai kadar yang signifikan terdapat pada nomor sampel 3, 5, 6, 7, 10,11, 20 dan 21. Untuk nomor sampel 3,5, 20,21 pada sampel cek nilainya rendah dibandingkan sampel pada Pit. Misalkan nomor sampel 5 dengan nilai sampel cek 1,58% dan sampel pada Pit 1,90 terjadi perubahan yang signifikan. Perubahan ini dapat dipengaruhi oleh pengambilan sampelnya dimana sampel cek diambil pada saat kegiatan selective mining. Sampel cek diambil pada tumpukan yang telah diselective pada saat kondisi cerah namun saat kegiatan selective sedang berlangsung cuaca berubah menjadi hujan. Setelah hujan, tumpukan hasil selective tersebut diambil untuk dimuat ke stockpile yang disebut kegiatan tanpa mengambil sampel pada ore getting tumpukan selective oleh seorang sampler (orang yang mengambil sampel). Pengambilan sampel cek berupa 1 kantong sampel soft, 1 kantong sampel rock dan 1 kantong sampel soft & rock. Sampel soft diambil 3 titik pada tumpukan dengan tangan, kemudian sampel rock terkadang dilihat secara kasat mata bahwa batuan ini memiliki kandungan yang baik namun setelah diuji batuan tersebut tampak luarnya bagus namun dalamnya tidak mempunyai nilai kandungan unsur yang Pada kegiatan ore getting yang merupakan kegiatan pemuatan material yang telah diselective terdapat pengambilan sampel yang disebut sampel pada Pit. Pengambilan sampel ini pada bucket excavator menggunakan titik pengambilan sampelnya. Pada tempat penelitian, tumpukan hasil selective yang berbeda nilai kadarnya seringkali digabungkan untuk kegiatan ore getting. Hal seperti ini harus menjadi perhatian seorang Grade Control pada pengambilan sampelnya. tray dengan 3 Nilai kadar yang signifikan pada nomor sampel 20 dan 21 yang cukup signifikan dimana nilai sampel pada Pit lebih besar dibandingkan sampel pada stockpile dengan nilai untuk nomor sampel 20 yaitu 2,23% berbanding 1,83%. Pengambilan sampel pada stockpile yang tidak sesuai dengan SOP dimana pengambilan diambil pada 3 titik. Pengambilan sampel pada stockpile sendiri terkadang pada satu hari tidak dapat memenuhi 1 subload. Misalkan pada satu tumpukan stockpile (dome) terdapat 10 subload namun pada satu hari hanya terisi 1 atau 2 subload saja. 1 subload terdiri atas 15 karung sampel namun pada satu hari berdasarkan jam kerja hanya mencapai 10-11 karung saja. Pada keesokannya sampel diambil lagi untuk mencapai 15 karung tersebut tanpa harus mengambil sampel cek pada tumpukan stockpile tersebut. Pengambilan sampel dan preparasi sampel yang dilakukan dilapangan terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan Standar Operational Prosedure. Hasil pengujian kadar nikel baik sampel cek, sampel pada pit dan sampel stockpile INTAN Jurnal Penelitian Tambang 51
Fatubun dan Pangkung INTAN Volume 1, Nomor 1, 2018 terjadi perbedaan dikarenakan oleh beberapa factor yaitu: 1. Cara pengambilan sampel pada lapangan 2. Preparasi sampel yang tidak dilakukan dengan baik. 3. Ketelitian seorang sampler. 4. Pengontrolan yang baik oleh seorang Grade Control. PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa: 1. Pengambilan sampel oleh PT. Haltim Mining Standar yang Operational optimal dikarenakan pengambilan sampel oleh seorang sampler yang belum bekerja sesuai SOP-nya dan seorang sampler yang harus mengenal material yang ingin diambil. Pada preparasi sampel yang belum ada pada SOP yaitu perlakuan sampel dengan matriks pola 5 x 6 dan 4 x 5 dan pengujian kadar oleh alat XRF telah dilakukan dengan baik oleh seorang analisis. 2. Perubahan kadar dipengaruhi oleh cara pengambilan sesuai berdasarkan Standar Operational Prosedur, preparasi sampel yang tidak dilakukan dengan baik dan ketelitian seorang sampler. dianalisis berdasarkan belum Prosedure sampel yang belum DAFTAR PUSTAKA Anonim. 2014. Pengambilan Sampel Bijih Blogspot. co. id/ (20 september 2017) Badrun Jumahir. 2011. Study Preparasi Sampel Endapan Nikel Laterit Hasil Pemboran Eksplorasi Pada PT. Weda Bay Nickel Tengah Kabupaten Kecamatan Weda Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara. Fakultas Teknik Universitas Mauhammadiyah Maluku Utara. Fitri Idul. 2016. Analisis Kandungan Mineral Logam Batuan Dikawasan Pertambangan Mangan Desa Kumbewaha Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton Dengan Menggunakan Metode XRF. Skripsi Program Studi Teknik Geofisika Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Universitas Haluoleo. Kendari. Singkapan Jamludin Agus dan Adiantoro Darma. 2012. Analisis Kerusakan X-Ray Fluorensence (XRF). Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir ISSN 1979-2409: 19-28 Subagja Rudi dan Firdiyono F. 2015. Kinetika Reaksi Pelarutan Nikel Dari Kalsin Nikel Laterit. Majalah Metalurgi (2015) 2:71:80. Saran 1. PT. Haltim Mining lebih memperhatikan terutama seorang pekerjaan sampler yang harus dikontrol cara pengambilan sampelnya oleh Grade Control. tiap karyawan Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Bisnis. Pusat Bahasa Depdiknas. Bandung Sumantry.2002. Teknik X-Ray Flurorensence dan 2. PT. Haltim Mining meninjau kembali Standar Operational Prosedure baik pengambilan sampel dan preparasi sampelnya. prinsip kerja XRF. Jakarta INTAN Jurnal Penelitian Tambang 52